prop · GG0333 · 1992-12-31 00:00:00 — aj är den konventionella återvinningsfaktnm för den olöstakomponenten (se bilaga 3 till direktivet om benämningar pä textilier), a; är den kaiwentionclla återvinningsfaktorn fördenutlösta komponenten (se bilaga 2 till direktivet om benämningar på textilier). b| är den procentuella föriusten av den olösta komponentensom erhålls genom förbehandling, bj är den procentuella förlusten av den utlöstakomponenten som erhålls genom förbehandling. Den procentuella andelen av den andra komponenten (PjAo)är lika med 100 - P:a- Där en speciell förbehandling har använts, skall värdenaför b, och bi om möjligt bestänunas genom alt var och en av de enskilda fiberslagen förbehandlas enligttillämpad analysmetod. fibrer är fibrer som är fria från fiberfrämmande ämnen,förutom ämnen som de normalt innehåller (anlingen naturiigt förekommande eller genom tillverkningsprocessen), i del tillstånd (oblekta, blekta) de befinner sig ihos del material som skall analyseras. 1992/93:33 Bilaga 4 758 Europeiska gemenskapemas officiellatidning Om det inte finns nägra rena separata fiberbeständsdelar,som använts vid tillverkningen av det material som skall analyseras, skall mananvända sig av de genomsnittsvärden för b| och bj som erhållits vid deprovningar som utförts på sådana rena fibrer som liknar dem som finns i denblandning som skall undersökas. Om den normala förbehandlingen genomförs genom extraktionmed petroleumeter och vatten kan man i allmänhet bortse från korrektionsfaktomb, och bj utom ifråga om oblekt bomull, oblekt lin och oblekt hampa, därförlusten pä grund av förbehandlingen är konventionellt fastslagen till ochifråga om polypropylen till . Vad beträffar andra fibrer har man konventionelltfastslagit att man kan bortse från förluster på grund av förbehandlingen vidberäkningen. H. Metodförkvantitativ analys genom separation Denna metod är tillämplig på alla typer av textilfibrerförutsatt alt de inte bildar en intim blandning och att det är möjligt attskilja dem åt för hand. Efter identifiering av komponentema i textilvaranavlägsnas det fiberfrämmande materialet genom lämplig förbehandling och sedansepareras fibrerna för hand, torkas och vägs varpå varje fibers andel iblandningen beräknas. 11.3.1.Vägglas ellerannan utrustning som ger motsvarande resultat. 11.3.2.Exsickator medfuktindikerande blågel. 11.3.3.Ventilerad ugnför torkning av provkroppar i 105 +_ SC. 11.3.4.Analysvåg medstörsta fel . 11.3.5.Soxhletexiraktionsutruslning eller annan utrustning som ger motsvarande resultat. 11.3.7.Torsionsprovareeller liknande utrustning. redestillerad,kokinlervall 40 titl . Destillerat eller dcjoniseratvatten. Konditionerings- och provningsatmo.sför Se 1.4 Förbehandling av analysprov Se 1.6 Ta ut en provkropp som väger från ellförbehandlal analysprov. mycket fint kan analysen -löras pä en längd som är minst30 m lång oavsett massa. gamet i lämpligt stora bilar och skilj fibertypema åt meden nål och om så krävs med De fibertyper som erhålls på dettasätt placeras i förvägda vägglas --- och torkas vid 105 ± tills man får en massaenligt beskrivningen i 1.7.1 - 1992/93:33 Bilaga 4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 759 Ta ut en provkropp som väger frän ettförbehandlal analysprov. Inga slädkanter får ingå och kanterna skall varanoggrant putsade för att undvika fransning. Fibrema skall löpa parallellt medväft- eller varplrädama eller, i trikåväv parallellt med längs- ellertvärgående maskrader. Skilj de olika fibertypema åt. samla ihop dem i förvägdavägglas och förfar i enlighet med II.8.1. Beräkning och redovisning av resultat Vaije fiberkomponents massa uttrycks i procent avblandningens totala massa. Resultatet beräknas på ren, torr massa som justeratsmed hänsyn till a) relevanta ätervinningsfaktorer och b) erforderligakorrektionsfaktorer för den massaförlust som uppstår under förbehandlingen. Beräkning av den procentuella andelen olösligkomponent på basis av ren torr massa utan all beakta förlust av fibermassaunder förbehandlingen. Pi är den procentuella andelen ren, torr olösligkomponent, m, är den första komponentens lorrvikt, mj är den andra komponentens lorrvikt. För beräkning av den procentuella andelen avvarje komponent som justerats med hänsyn till konventionellaåtervinningsfaktorer och i tillämpliga fall korrektionsfaktorer formassaförlusl under förbehandlingen, se 1.8.2. Precisionen som anges i de olika metoderna avserreproducerbarheten. Reproducerbarheten syftar på tillförlitligheten, dvs. deninbördes överensstämmelsen mellan experimentcMt framtagna värden, erhållna vidolika laboratorier eller vid olika tilltällen, vid användning av samma analysmetodpå provkroppar från cn identiskt Överensstämmande blandning. Reproducerbarheten anges av konfidensintervallet förresultaten vid konfidensnivå. Detta innebär, förutsatt att metoden tillämpats pä enidentiskt överensstämmande blandning, all skillnaden mellan tvä resultat i enserie analyser, orda vid olika laboratorier, kommer att överskridas endast i 5fall av 100. 111.2.1.Ange attanalysen har ulförts i enlighet med denna metod. 111.2.2.Redovisa alladetaljer som rör någon sjieciell förbehandling, (se 1.6). Redovi.sa de enskilda resultaten och detaritmetiska medelvärdet, samtliga med noggrannheten 0,1. Europeiska gemenskapemas officiella tidning Prop.1992/93:33 Bilaga 4 SPECIALMETODER - SAMMANFATTANDE TABELL Viskos, kupro eller vissa typer av modal Polyamid 6 eller polyamid 6,6 Myrsyra m/m Svavelsyra, m/m Akryl, viss modakryl eller vissa klorfibrer Karbondisulfidace-ton, 55.5/44.5 v/v Svavelsyra m/m Svavelsyra m/m 1992/93:33 Bilaga 4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 761 ACETAT OCII VISSA ANDRA TYGER Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen,tillämplig på binära blandningar av 1.acetat (17) med 2.ull (1).djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), lin (7), äkta hampa (8), jute (9),manillahampa (10), alfa (11), kokos (12), gin.st (13), kenaf (14), rami (15).sisal (16), kupro (19), modal (20), protein (21). viskos (23), akryl (24),nylon (28) och polyester (29). Under inga förhållanden får metoden användas föracetatfibrer som har avacetylerats på ytan. Acetatfibrema löses ut med aceton från en känd, torr massaav blandningen. Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dess massa, korrigerad om.så krävs, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Denprocentuella andelen torr acetat erhålls .som mellanskillnaden. UTRUSTNING OCH REAGENS (andra än de som anges i deallmänna anvisningama) Erienmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . Följ rekommendationerna i de allmänna anvisningarna ochfortsätt sedan enligt nedan: Tillsätt aceton per gram provmaterial tillprovkroppen i Erlenmeyerkolven. Kolven skall ha min.sla kapacitet . Skakakolven och lät den stä i rumstemperatur. Rör om dä och dä. Hälldärefter vätskan genom den vägda filterdegeln. Upprepa behandlingen ytterligare två gånger (totalt tregånger) men endast , så att den totala behandlingstiden medaceton blir . Skölj ur återstoden av provmaterialet i fdterdegeln medaceton och avvallna genom avsugning. Fyll filterdegeln med aceton och låt denavvaltnas under självtryck. Avvattna slutligen genom avsugning, torka, avkyl och väg. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningama. Värdetpå d är 1.00. För en homogen lextilbehandling skall konfidensintervalletför de erhållna resultaten inte vara större än ± I vid konfidensnivå. 1992/93:33 Bilaga 4 Europeiska gemenskapemas officiella tidning VISSA PROTEINTYPER OCII VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod medanviindiindr av alkalisk nHlriiiinhypnklorit) Denna metod är, eller avlägsnande av fiberfrämmande ämnen,tillämplig på binära blandningar av 1. vissa proteintyper, nämligen: ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), regenererade proleinlyper baserade på kasein (21) 2. bomull (5), kupro (19), modal (20),viskos (23). akryl (24), klorfibrer (25), nylon (28). polyester (29), polypropylen (31) och glasfiber (38). Om slags proteintyper lorekommer, ger metoden dentotala tnängden men inte de enskilda kvantiteterna. Proleinfibrema liises ul med alkalisk natriumhypokloritfrän en känd torr massa av blandningen. Återstoden skiiljs, torkas och vägs.Dess massa, korrigerad om sä krävs, anges som procentuell andel av blandningenstorrvikt. Den procentuella andelen proleinfiber erhålls som mellanskillnaden. UTRUSTNING OCH REAGENS (andra än de som anges i deallmänna anvisningama) Glasbägare, minsta kapacitet . Delta reagens besK-ir av en nyhiandad. approximativt molarlösning (33 till aktivt klor per liter) till vilken (illriieklig mängdnatriumhydroxid tillsalls sä att man erhåller cn koncentration avnatriumhydroxid på /l(±0,/1). Kontrollera lösningens koncentrationjodomelriskt fiSre varje analys. ii) Ätiik.\yra, utspädd lösning Späd isällika till 1 I med vatten. Följ rekommend.ilionema i de allmänna anvisningarna ochfortsätt sedan som fiiljer: Tillsätt hypokloritreagens per gramprovmalerial till provkroppen i glasbägaren med minsta kapacitet . Rör omkralligt så att provmaterialet blöts ordentligt. Lät stå irumstemperatur och rör om kraftigt rned jämna mellanrum. Filtrera innehållet i bägarengenom den vägda filterdegeln. För all aill fibermaterial skall överföras lillfilterdegeln sköljs bägaren med lite hypokloritreagens. Avvallna filterdegelngenom avsugning och skölj återstoden med i tur och ordning , utspäddättiksyra och lill sist vatten och avvattna genom avsugning efter varjesköljning. Låt varje sltöljvätska självrinna före avsugning. Avvallna slutligengenom avsugning, torka, lät degeln svalna och väg den med innehåll. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna.Värdet på d är 1,00, utom för oblekt bomull där d är 1,03. För en homogen textilhlandning skall konfidensintervalletför de erhållna resultaten inte vara större än ± 1 vid konfidensnivå. 1992/93:33 Bilaga 4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 763 VISKOS, KUPRO ELLKR VLS.SA TYPER AV MODAI. OCH BOMULL(Melod med anviindiinde av myrsyra och zinkklorid) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen,tillämplig på binära blandningar av 1.viskos (23)eller kupro (19), inklusive vissa typer av modalfiber (20), med 2.bomull (5). Om modal ingär bör en förberedande provning göras för attkontrollera om detta fiberslag löses av reagensen. Metoden är inle tillämplig på blandningar där bomullen harutsatts lör omfattande kemisk nedbrytning, inte heller dä komponenten av viskoseller kupro pä grund av förekomst av vissa färgämnen eller apprelurer vilkainte hell kan avlägsnas, bara delvis upplöses. Viskos-, kupro- eller modalfibrema löses ut från en kändtorr massa av blandningen med en reagens sammansatt av myrsyra och zinkklorid.Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dess korrigerade massa anges somprocentuell andel av blandningens lorrvikt. Den procentuella andelen viskos,kupro eller modal erhålls som mellanskillnaden. UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i deallmänna anvisningama) i) Erlenmeyerkolvar med glaspropp, minsla kapacitet200 ml. ii) Utrustning för att hålla kolvarna vid cn temperaturav 40 ± . i) Lösning innehållande vallcnfri zinkklorid oeh 68 gvaltenfri myrsyra som späds med tills mas.san blir , d.v.s. 20delar zinkklorid till 80 delar m/m myrsyra. ii) Ammoniakhydroxidlösning; Späd koncentreradammoniak (specifik vikt /ml) lill med vatten. Följ de allmänna anvisningama och fortsätt sedan somföljer: placera provkroppen i kolven som förvärmts lill 40°C.Tillsätt myrsyra/zinkklorid-reagens, som förvärmts till , per gramprovmaterial. Sätt i proppen och .skaka kolven krafiigt. Håll kolven medinnehåll vid och skaka kolven en gäng itimmen. Filtrera innehållet i kolven genom den vägda filterdegeln. För att alltfibermaterial skall överforas till filterdegeln sköljs kolven ur medreagenslösningen. Skölj med ytterligare reagensläsning. Skölj återstoden i degeln grundligt med 40-gradigt vatten.Skölj med ammoniaklos-ning oeh sedan med vatten tills alla spår avammoniak har försvunnit. Slutligen avvattnas den återstående vätskan genomavsugning och torkas. Låt degeln svalna oeh väg den med innehåll. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräknaresultaten enligt de allmänna anvisningama. Värdet på d för bomull är 0,96. För en homogen textilhlandning skall konfidensintervalletlör de erhållna resultaten inte vara slörre än ± 2 vid konfidensnivå. 764 Europeiska gemenskapernasofficiella tidning 1992/93:33Bilaga 4 POLYAMID 6 F.LI.KR 6,6 OCH VI.SSA ANDRA FIBF.RSLAG (Melodmed användiinde av myrsyra) Denna melod är, eller avlägsnande av fiberfrämmande ämnen,tillämplig på binära blandningar av 1.polyamid 6 eller6.6 (28) med 2.ull (1),djurhär (2 och 3), bomull (5), kupro (19), modal (20), viskos (23), akryl (24),klorfiber (25), polyester (29), polypropylen (31) och glasfiber (38). Som nämnts ovan är metoden också tillämplig på blandningarmed ull, men om ullinnehållet är skall metod nr 2 användas(utlösning av ull i en alkalisk natrium-hypokloritlösning). Polyamiden löses ut från en känd torr massa av blandningenmed myrsyra. Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dess massa, korrigerad om så krävs,anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelenpolyamid 6 eller 6.6 erhålls som mellanskillnaden. UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges ide allmänna anvisningarna) 3.1 Utrustning Erienmeyerkolv med glaspropp, minsta k:ipacilet . i) Myrsyra (m/m, relativ densitet vid 20''C: 1,186):späd m/m myrsyra (relativ densitet C: 1,204) till 1 litermed . Allernalivl kan 98-100 51 myrsyra (relativ densilet vid20°C: 1,220) spädas till med vatten. Lösningens koncentration är inte kritisk inom intervallet77-83 % m/m myrsyra. ii) Ammoniak, utspädd lösning: späd koncentreradammoniak (relativ densitet : 0,880) till I liter med . Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan somföljer: Tillsätt myrsyra per gram provmalerial till provkroppen i kolvensom skall ha minsta kapacitet . Säu i proppen, skaka kolven sä att alltprovmaterial blir genomblött. Låt kolven stå i rumstemperatur. Skakadå och då. Filtrera innehållet i kolven genom den vägda filterdegeln. För altallt fibermaterial skall överföras lill filterdegeln sköljs kolven ur med litetmer myrsyra. Avvallna genom avsugning och skölj återstoden med i tur oehordning myrsyra, hett vatten, utspädd ammoniak och slutligen kallt vatten.Avvallna filterdegeln genom avsugning efter varje sköljning. Låt varjesköljning självrinna innan avsugning sker. Avvattna slutligen genom avsugning,torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna.Värdet på d är l.OQ. För en homogen textilhlandning skall konfidensintervalletför de erhållna resultaten inle vara större än ± 1 vid konfidensnivå. 1992/93:33 Bilaga 4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 765 METOD NR 5 ACETAT OCII TRIACETAT (Metod med anviindande av bensylalkohol) Dennametod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig pä blandningarav 1. acetat (17) med 2. triacetat (22). Acetatfibremalöses ul från en kand torr massa av blandningen med bensylalkohol vid 52 Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dess korrigerade massaanges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelenacetat erhålls som mellanskillnaden. UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i deallmänna anvisningama) i) Erienmeyerkolv med glaspropp, minsla kapacitet . ii) Mekanisk skakapparal. iii) Termoslat eller annan utrustning lämplig fiSr atthålla kolven vid en temperatur av i) Bensylalkohol. ii) Etanol. Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan somtoijer: Tillsätt bensylalkohol per gram provmalerial tillprovkroppen i kolven. Salt i proppen och sätt fast kolven i skakapparaten sä attden sanks ner i vattenbadet, som skall hälla 52 ± 2°C.Skaka fiaskan vid denna temperatur. (I stället for all använda en mekanisk skakapparal kankolven skakas kraftigt manuellt.) Häll innehållet genom den vägda filterdegeln. Tillsättytterligare en dos bensylalkohol till kolven och skaka som förut vid 52 ± i20 minuter. Häll innehållet genom filterdegeln och upprepa procedurenen tredje gång. För slutligen över innehållet i filterdegeln. För att alltfibermaterial skall överföras lill filterdegeln sköljs kolven med en extraomgång bensylalkohol vid 52 ± 2'*C. Avvallna filtret genom avsugning. För över del återstående fibermalerialel till en kolv ochskölj med etanol och .skaka manuellt. Häll innehållet genom filterdegeln. Upprepa denna sköljning Ivä eller gänger. Överforsedan fibermalerialel lill filterdegeln och avvattna grundligt. Torka, låtdegeln .svalna och väg den med innehåll. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräknaresultaten enligt de allmänna anvisningama. Värdet på d ar 1,00. För cnhomogen icxtilblandning skall konfidensinlervallct lor de erhållna resultateninte vara större än ± I vid konfidensnivå. 1992/93:33 Bilaga 4 766 Europeiska gemenskapernasofficiella tidning TRIACETATOC» VIS.SA ANDRA FIBER.SLAG (Metod ined anviindHnde av diklormetan) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen,tillämplig på binära blandningar av 1. triacetat (22) med 2. ull (1). djurhär (2 och 3). silke (4), bomull(5), kupro (19), modal (20), viskos (23), akryl (24), nylon (28), polyester (29) oeh glasfiber (38). Triacetat som delvis hydrolyserats genom efterbehandlingkan inte utlösas helt i reagensen. I dessa fall är metoden inte tillämplig. Triacetatfibrerna löses ut frän en känd torr massa avblandningen med diklormetan. Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dess massa,korrigerad om sä krävs, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt.Den procentuella andelen triacelat eritålls som mellanskillnaden. UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges ide allmänna anvisningama) Erienmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan somföljer: Tillsätt diklonnclan per gram provmalerial lillprovkroppen i kolven, som skall ha minsta kapacitet . Sätt i proppen ochskaka kolven sä alt provmalerialet genomväls. Låt kolven slå i30 minuter och skaka med jämna mellanrum. Häll av vätskan genom den vägdafilterdegeln. Tillsätt diklormetan till fibermaterialet i kolven, skakamanuellt och filtrera över allt genom filterdegeln. För all allt fibennaterialskall kunna överföras lill filterdegeln sköljs kolven med ytterligarediklormetan. Avvattna degeln genom avsugning för att avlägsna överflödigvätska. Fyll åter filterdegeln med diklormetan och låt självrinna. Låtslutligen återstoden genomgå behandling med kokande vatten. För sedan överåterstoden till filterdegeln och avvallna genom avsugning. Torka, avkyl oeh vägfilterdegeln. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna.Värdet för d är 1,00 utom för polyester, där d är 1,01. För en homogen textilblandning skall konfidensintervalletför de erhållna resultaten inle vara större än ± 1 vid konfidensnivå. 1992/93:33 Bilaga 4 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 767 METOD NR 7 VI.SSA CEI.LUI.OSAFIURF.R Otll POLYESTER (Melodined iinviindande iiv m/m svavelsyra) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen,tillämplig på binära blandningar av 1.bomull (5), lin(7), äkta hampa (8), rami (15), kupro (19), modal (20), viskos (23) med 2.polyester (29). Cellulosa fibrema löses ut från en känd torr massa avblandningen m/m svavelsyra. Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dessmassa anges som procentuell andel av blandningens lorrvikt. Den procentuellaandelen cellulosafiber erhålls som mellanskillnaden. UTRUSTNINGOCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna instruktionema) i) Erienmeyerkolv med glaspropp, minsla kapacitet . ii) Termoslat eller annan utrustning för att hållakolven vid en temperatur av 50 ± . i) Svavel.vyra. 75 ± m/m Tillsätt försiktigt under kylning svavelsyra(relativ densitet vid 20''C: 1,84) till destillerat vatten. Närlösningen svalnat lill rumstemperatur späds med vatten lill . ii) Ammoniak, utspädd lösning Späd ammoniak (relativ densitet : 0,88) lill1 liter med vatten. Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan somföljer: Tillsätt svavelsyra per gram provmaterial lillprovkroppen i kolven, som skall ha minsta kapacitet . Sätt i glasproppenoch skaka kolven försiktigt så all provmalerialet genomväls ordentligt. Låtkolven stå i 50 ± och skaka den regelbundet ungefär var tiondeminut. Filtrera återstoden genom den vägda filterdegeln med hjälp av avsugning.För att allt fibennaterial skall kunna överföras till filterdegeln sköljskolven ur svavelsyra. Avvattna filtret genom avsugning och sköljåterstoden en gång genom alt fylla filterdegeln med en ny portion svavelsyra.Låt självrinna innan avsugning sker. Skölj återstoden med i tur och ordning fiera omgångarkallt vatten, två gånger med utspädd ammoniak och sedan grundligt med kalltvatten. Avvallna genom avsugning efter varje omgång. Avvallna slutligen genomavsugning. Lät varje sköljning självrinna innan avsugning sker. Torka, låtdegeln svalna och väg den med innehåll. BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna.Värdet på d är 1,00. För en homogen texlilblandning skall kon fidensinlervalletför de erhållna resultaten inte vara slörre än + 1 vid konfidensnivå. 1992/93:33 Bilaga 4 768 Europeiska gemenskapernasofficiella tidning AKRYL, VISSA MODAKRYLTVPER ELLER VISSA KLORFIBERTYPER OCHVISSA (Metod med användande av dimetylformamid) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen,tillämplig på binära blandningar av 1.akryl (24),vissa modakryllyper (27) eller vissa klorfibertyper (25)' med 2.ull (1),djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5). kupro (19). modal (20). viskos (23),polyamid (28) och polyester (29). Metoden är tillämplig även pi akryl och vissamodakrylfibrer som förgäts med melallkom-plexfargämnen, men inle på de fibrersom färgats med eflerkrombara (argämnen. Akryl-, modakryl- eller klorfibrerna löses ul frän en kändtorr massa av blandningen med dimetylformamid som värmts upp lill kokpunkten ivattenbad. Alcrsloden sköljs, torkas och vägs. Dess massa, knrrigcrad nm säkräv.s. anges som procentuell andel av blandningens lorrvikt. Den procentuellaandelen torr akryl. modakryl eller klorfiber erhålls som mellanskillnaden. UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges ide aUmänna anvisningama) i) Erienmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . ii) Vailenbad vid kokpunkten. Dimetylformamid (kokintervall 153 + l"C) som inteinnehåller mer än O.I % vatten. Denna reagens är giftig och bör hanteras idragskåp. Följ de allmänna anvisningama och fortsätt sedan enligtloljande: Tillsätt dimetylformamid per gram provmaterial, somforvärmls i kokande vattenbad, Ijll provkroppen i kolven, som skall ha minslakapacitet . Sätt i proppen, skaka kolven sä att provmaterialet genomvätsoch vann i kokande vallenbad . SkakL försiktigt för hand fem gångerunder behandlingstiden. Häll av vätskan genom den vägda filterdegeln. men låtfibermaterialet vara kvar i kolven. Tillsäu ytterligare dimetylformamidlill kolven och värm kolven ylterligare med försiktig skakning fiirhand två gånger . Filtrera över innehållet genom den tidigare användafilterdegeln med avsugning. För över allt fibermaterial till filterdegeln genom allskölja kolven med dimetylformamid. Skölj återstoden tvä gånger med genomall fylla filterdegeln med som får självrinna innan avvattning skergenom avsugning. Om återstoden beslår av polyamid eller polyester torkasden, avkyls och vägs. Möjligheten all lösa ut sådana modakryl- ellerklorfibertyper i reagensen bör kontrolleras innan 72 1992/93:33 Bilaga 4 Europeiska gemenskapemas officiella tidning 769 Om återstoden beslår av naturlig eller regenereradcellulosa, silke eller ull överförs den med hjälp av pincett lill en 200 mlkolv med glaspropp. Tillsätt vatten och låt kolven slå irumstemperatur. Skaka den krafiigt dä och då.